Über die chemische Zusammensetzung der Amphibole. 157 



Entscheidung- treffen musste. Für die Lösung dieser Frage schien 

 mir das ausgewählte Material jede Gewähr zu bieten. Doch war 

 es nicht so. Als ich die Zerkleinerung der ausgesuchten Krystall- 

 bruchstücke vornahm, bemerkte ich unter den glänzenden Spalt- 

 stückcheu und Krystallsplittern einen sehr kleinen Flitter, der 

 einem fremdartigen Körper zugehörte, welchen von den Tremolith- 

 stückchen zu unterscheiden, wenn man ihm die Aufmerksamkeit 

 einmal zugewendet hatte, wegen seines fettigen Glanzes und 

 seiner Milde unschwer war. Glanz und Milde der Schüppchen 

 sprachen deutlich dafür, dass Talk vorliege. Der Versuch, mehrere 

 ähnliche Blättchen aus dem vorhandenen Material e auszuscheiden, 

 war vergeblich. Etwa noch vorhandener Talk musste daher in 

 äusserst dünnen Blättchen den Tremolithkrystallen beigemengt 

 sein. Seine Anwesenheit ist jedoch durch den schillernden Glanz, 

 der sich hie und da auf den Spaltflächen zeigt, angedeutet. Von 

 fremdartigen Körpern fand ich ferner zwei winzige Erzkörnchen 

 beigemengt, die ich mit der Loupe als Pyrit erkennen konnte. 

 Nach meiner Beobachtung waren diese Körnchen bei dem 

 Zerdrücken der Krystalle aus denselben herausgefallen. Ein 

 mikroskopischer Nachweis hatte sich für keinen der beiden 

 fremden Körper ergeben. 



V. d. L. zeigen sich an einem Krystallsplitter nach längerem 

 Glühen deutlich trübe weisse Partien, die in den Krystall hinein 

 verlaufen, während andere Partien des Krystalles unverändert 

 bleiben. Aus diesem Verhalten ist ebenfalls ein untrügliches 

 Merkmal für die Einlagerung von Talk gegeben. 



Das Resultat der Analyse ergab sich aus folgenden Bestim- 

 mungen : 



A. 1-0956 Grm. Substanz gaben mit kohlensaurem Natron- 

 kali, nach der Methode von L.Sip öcz aufgeschlossen, 0-0199 Grm. 

 Wasser; 0-6389 Grm. Kieselsäure; 0-0034 Grm. Eisenoxyd; 

 0-0089 Grm. Thonerde; 0-1497 Grm. Kalk; 0-7530 Grm. pyro- 

 phosphorsaure Magnesia entsprechend 0-2713 Grm. Magnesia. 



B. 1-0210 Grm. Substanz mit kohlensaurem Natronkali, 

 nach der Methode wie in A aufgeschlossen, gaben 0-0194 Grm. 

 Wasser; 0-5976 Grm. Kieselsäure; 0-0030 Grm. Eisenoxyd; 

 0-0032 Grm. Thonerde; 0-1391 Grm. Kalk; 0-7030 Grm. pyro- 

 phosphorsaure Magnesia entsprechend 0-2533 Grm. Magnesia. 



